Jateamento Abrasivo - Métodos de Tratamento Superficial
Jateamento Abrasivo: O que é, quando aplicar e quais as vantagens. Métodos de tratamento superficial e corrosão em estruturas metálicas.
Métodos de Tratamento Superficial
Inúmeros são os métodos empregados para o tratamento anticorrosivo de estruturas metálicas. A pintura é o método mais utilizado na construção civil, consistindo na aplicação de camadas de reduzida espessura sobre o elemento a ser tratado, formando uma película protetora.
O processo de pintura deve ser precedido do tratamento superficial, que consiste na remoção de materiais que impeçam o contato da tinta com o aço, tais como pós, gorduras, óleos, ferrugem, carepa de laminação, entre outros. O grau de limpeza superficial influencia diretamente na qualidade da pintura e consequentemente na durabilidade da estrutura.
Os processos mais usuais de tratamento superficial estão listados a seguir:
Limpeza manual: empregam-se escovas, raspadores, lixas e palhas de aço. As peças submetidas a esse tratamento podem apresentar impurezas que inviabilizem a plena aderência da tinta anticorrosiva à superfície metálica;
Limpeza mecânica: empregam-se escovas rotativas, pneumáticas e elétricas. A qualidade do tratamento é superior a obtida pela limpeza manual, entretanto, também poderá apresentar impurezas;
Jateamento abrasivo: empregam-se compressores de ar no jateamento de granalha de aço contra a superfície metálica, resultando em uma superfície livre de graxa, carepa, ferrugem e tintas existentes.
Jateamento Abrasivo (Fonte: Artepack Indústrias de Embalagens)
O tipo de tratamento superficial – limpeza manual, mecânica ou por jateamento – e o processo de pintura – número de demãos, espessura da camada e tipo de tinta – varia de acordo com o nível de agressividade do ambiente onde a estrutura será implantada.
Segundo a norma ISO 12944-2, os ambientes atmosféricos podem ser classificados em cinco categorias de corrosividade:
Classe de Agressividade Ambiental no Brasil (ISO 85010)
Os padrões de grau de limpeza também são definidos visualmente, através de fotografias do estado em que as superfícies ficam após o tratamento de limpeza:
St 2: Limpeza manual, executada com ferramentas manuais, como escovas, raspadores, lixas e palhas de aço;
St 3: Limpeza mecânica executada com ferramentas mecanizadas, como escovas rotativas, pneumáticas ou elétricas, pistola de pinos, etc.
Sa 1: É o jato ligeiro (brush off). A superfície resultante deverá encontrar-se inteiramente livre de óleos, graxas e materiais como carepa, tinta e ferrugem soltas. A carepa e a ferrugem remanescentes poderão permanecer, desde que firmemente aderidas. O metal deverá ser exposto ao jato abrasivo por tempo suficiente para provocar a exposição do metal-base em vários pontos da superfície sob a camada de carepa;
Sa 2: Chamado de jato comercial. A superfície resultante do jateamento poderá apresentar manchas e pequenos resíduos devidos à ferrugem, à carepa e à tinta. Pelo menos 2/3 da área deverão estar isentos de resíduos visíveis, enquanto o restante será limitado pelas manchas e resíduos;
Sa 2 ½: Chamado de jato ao metal quase branco. É definido como superfície livre de óleo, graxa, carepa, ferrugem, tinta e outros materiais, podendo apresentar pequenas manchas claras devido aos resíduos de ferrugem, carepa e tinta. Pelo menos 95% da área deverá estar isenta de resíduos visíveis, sendo o restante referente aos materiais acima mencionados;
Sa 3: Conhecido como jato ao metal branco. Após a limpeza, o aço deverá exibir cor metálica uniforme, branco-acinzentada, sendo removidos 100% de carepas e ferrugens. A superfície resultante estará livre de óleos, graxas, carepa, tinta, ferrugem e de qualquer outro depósito.
Preparo Superficial Minimo (ISO 85010)
Os dados apresentados no tópico anterior permitem a avaliação do preparo superficial mínimo para estruturas metálicas executadas no Brasil.
Conforme apresentado no mapa, a classe de agressividade ambiental em Salvador se enquadra no nível C3 (média agressividade) e, segundo a ISO 85010, exige um preparo superficial Sa 2 ½, que pode ser obtido pelo jateamento abrasivo. Portanto, é uma recomendação técnica o emprego desse método para estruturas metálicas inseridas em ambientes de nível C3 ou superior. As peças metálicas submetidas à limpeza mecânica ou manual não atingem o grau de aderência necessário para a fixação da tinta anticorrosiva e, consequentemente, sofrerão mais intensamente os efeitos da corrosão, onerando os custos com manutenção preventiva.
O grupo FULL projeta e executa estruturas metálicas com a proteção anticorrosiva (jateamento e pintura) adequada à necessidade do cliente, seguindo normas brasileiras e internacionais. De acordo com as solicitações, podemos oferecer o tratamento superficial de jateamento, propiciando melhor acabamento e maior durabilidade das peças ou com limpeza mecânica, através de escovas rotativas, procedida de pintura.
Entre em contato com nossa equipe técnica para ter informações sobre prazos e custos de acordo com o seu projeto ! Entre em contato ou solicite um orçamento.
As informações presentes neste artigo foram obtidas parcial ou integralmente das referências listadas abaixo:
PANNONI, F. Princípios da Proteção de Estruturas Metálicas em Situação de Corrosão e Incêndio, 5ª Edição. Gerdau Açominas, 2011.
ISO 8501-1:1988, Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness – Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings. International Standardization for Organization (ISO), Genéve.
ISO 12944-2: 1998, Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 2: Classification of environments. International Standardization for Organization (ISO), Genéve.